ANÁLISIS MICROGRÁFICO DE LOS ACEROS AL CARBONO 185 



cruzando las rayas do modo que no se use un esmeril más fino, sin 

 que se hayan borrado las rayas paralelas por las nuevas que las 

 cruzaron en una operación anterior. Se continúa con papel esmeril 

 preparado especialmente por el experimentador. M. Osmond diluye 

 — durante 120 minutos — la mezcla en el agua y recoge los depó- 

 sitos que se producen después de 2, 5, 10, 20 y 40 minutos, en los 

 cuales la proporción de alúmina decrece más y más, basta que los 

 últimos quedan formados casi exclusivamente por óxido de bie- 

 rro. Estos polvos se pegan sobre papel con albúmina y no con gela- 

 tina porque raya el hierro; se tiene así una serie de hojas que 

 duran largo tiempo y sobre las cuales se pasa sucesivamente la 

 placa desbastada. 



Se obtiene así una superficie, presentando finas estrías paralelas 

 de igual profundidad que es necesario hacer desaparecer. Sobre un 

 disco circular, que pueda girar alrededor de un eje vertical, por 

 ejemplo, y recubierto de un trozo de paño nuevo y bien tendido, 

 cuidadosamente lavado con un cepillo duro y ligeramente hume- 

 decido con agua, se espolvorea un poco de rojo de Inglaterra. Se 

 aplica entonces la placa á concluir sobre el disco que se hace girar, 

 apoyándola fuertemente al principio y ligeramente al final. Se 

 obtiene así un bruñido especular irreprochable; y ya no hay más 

 que secar bien la preparación con un lienzo fino, después de haberla 

 lavado al alcohol. En este punto, no hay que fiarse del rojo inglés 

 que el comercio ofrece, siendo necesario que uno mismo lo prepare 

 por calcinación del sulfato ú oxalato de hierro y no guardando más 

 que las partes finas después de un lavado cuidadoso. M. H. Le 

 Chátelier emplea, con idéntico objeto^ el óxido de cromo ó alúmina 

 preparados al estado coloidal y después coagulados y secos : estos 

 polvos son muy activos y no rayan las preparaciones. 



Una pequeña instalación mecánica de discos móviles puede 

 hacer más rápido este pulimento preparatorio ; pero es necesario 

 evitar las proyecciones de unos discos sobre los otros con gran cui- 

 dado ; estas precauciones deberán ser más minuciosas para aceros 

 ó metales á pulir más dulces, siendo las rayaduras durante el bru- 

 ñido menos comunes en los aceros duros templados, que contra lo 

 que podía creerse, son los más fáciles para bruñir, gracias á su 

 misma dureza. 



La escoria. — Una sección bruñida de este modo no es todavía 

 más que una página blanca, sobre la cual, por procedimientos apro- 



